{
    "protocol": "在反应容器中加入亲水性溶剂，升温至 50∼140℃，将上述单体、改性的表面活性剂和引发剂混合均匀后，匀速滴加到溶剂中，滴加时间为 2∼5 小时，滴加结束后，保温反应 1∼3 小时制得。改性的表面活性剂为含磺酸基、硫酸基或羧酸基团的表面活性剂与（甲基）丙烯酸缩水甘油酯单体按摩尔比 0.5∼2:1 混合均匀后，加入催化剂单丁基氧化锡，升温至 80∼180℃并保温 3∼3.5 小时接枝形成的。以防雾特性树脂作为主要成膜树脂与封闭型异氰酸酯固化剂配合形成防雾涂料；所述防雾特性树脂是以 10至50wt% 丙烯酸酯单体、 1至40wt% 含氮原子的乙烯基单体、 1至10wt% 改性的表面活性剂、 0.1至5wt% 引发剂、余量为亲水性溶剂作为原料，在反应容器中加入亲水性溶剂，升温至 50至140°C，将上述单体、改性的表面活性剂和引发剂混合均匀后，匀速滴加到溶剂中，滴加时间为 2至5小时，滴加结束后，保温反应 1至3小时，制得的；改性的表面活性剂为含磺酸基、硫酸基或羧酸基团的表面活性剂与（甲基）丙烯酸缩水甘油酯单体按摩尔比 0.5至2:1 混合均匀后，加入适量催化剂单丁基氧化锡，升温至 80至180°C 并保温 3至3.5小时接枝形成的。将含磺酸基、硫酸基或羧酸基团的表面活性剂与（甲基）丙烯酸缩水甘油酯单体按摩尔比 $0.5\\sim2{:}1$ 混合均匀后，加入适量催化剂单丁基氧化锡，升温至 $80\\sim180^{\\circ}C$ 并保温 $3\\sim3.5$ 小时接枝形成改性的表面活性剂。"
}